( 257 ) 



» Silicates de chaux. — Lorsqu'on fait agir la silice précipitée, sur le 

 chlorure de calcium, en présence de la vapeur d'eau, la nature des pro- 

 duits varie avec la proportion et l'état de |)iireté du sel employé : i'"^ de 

 chlorure produit du bisilicate de chaux, SiO^C.iO, en épuisant son action 

 sur 1^1 de silice, et 2^'' donnent naissance au silicate neutre SiO''',2CaO; 

 en présence de y"^*! de chlorure, on n'obtient plus que des silicates chlo- 

 rurés; enfin, si le sel calcaire est mélangé de ^ de chlorure alcalin, on 

 proJuit un bisilicate cristallisé identique avec la woUastonile ( ' ). 



» Le sable pulvérisé agit plus lentement que la silice. 



» Silicates simples. — Dans les deux premiers cas, si l'on jjrend soin 

 d'éviter la fusion des mélanges et de continuer l'action tant que varie 

 leur poids, tout le chlorure est décomposé et la silice, transformée en si- 

 licates acide ou neutre, est devenue soluble dans les acides. Les produits 

 obtenus sont composés de grains biréfringents et contiennent en outre des 

 deux silicates quelques centièmes de chlorosilicates et d'oxychlorure. 



» Le silicate neutre seul est soluble dans l'acide acétique au vingtième. 



» Silicates chloruré. — Lorsque l'on essaye de produire les silicates de 

 chaux en opérant sur i*!' de silice et i 5^' à ao^^"^ de chlorure, on n'obtient 

 généralement pas de silicates simples. La silice se combine facilement, il 

 est vrai, avec la chaux résultant de la décomposition du chlorure par la 

 vapeur d'eau, et donne naissance au bisilicate d'abord, au silicate neutre 

 ensuite, mais en présence de l'excès du fondant, les deux sels forment 

 des silicates chlorurés que l'on trouve cristallisés après avoir épuisé l'action 

 de l'alcool absolu sur les culots concassés. 



» L'un d'eux, le silicate neutre chloruré, Si O^, 2 CaO, CaCI, découvert 

 par M. Le Chàtelier (-), se présente sous forme de plaques rectangulaires 

 orthorhombiques, à double réfraction énergique, dans lesquelles l'angle 

 des axes optiques est de 25°. 



» L'autre, dont l'existence n'a pas encore été signalée, affecte la forme 

 de plaques hexagonales presque régulières, à peu près monoréfringentes 

 à plat et biréfringentes lorsqu'on les regarde par leurs tranches. Ces cris- 

 taux sont à deux axes optiques extrêmement rapprochés, dont la bissec- 

 trice aiguë, positive, est perpendiculaire à la face hexagonale. 



» La composition de ce chlorosilicate paraît être SiO^CaO, CaCI; je 

 ne l'ai jamais obtenu sans mélange du chlorosilicate neutre, et c'est en 



(') La wolLiïtonite a dojà été reproduite par MM. Dauljrée, Lecliarlier et Bourgeois. 

 ( ) Comptes rendus, décembre i883. 



